620 W. Schellens: Verh. der Textilstoffe zu Metallsalzen. 
fixierten Eisens verbrannte ich die Faser nach dem Auswaschen, um 
Verluste zu vermeiden, zunächst im geschlossenen, dann im halb- 
bedeckten Tiegel, löste den Rückstand in etwas Salzsäure und bestimmte 
das darin enthaltene Fe titrimetrisch. 
Bestimmung der aus den Eisenchloridlösungen fixierten Mengen 
von Eisen. 
I. Aus den wässerigen Lösungen. 
Zur Untersuchung des Fixierungsvermögens der Baumwoll- 
faser verwandte ich chemisch reine Watte, die ebenso wie die Faser 
des reinen Filtrierpapiers zum weitaus größten Teil aus Oellulose 
besteht. Die mit der 1%igen Eisenchloridlösung behandelte Watte 
war nach der Entfernung des physikalisch anhaftenden Eisenchlorids 
völlig ungefärbt, ergab aber nach dem Veraschen noch einen Gehalt 
von 0,12 Fe. Der Uebersichtlichkeit halber sollen alle Angaben über 
die Mengen an fixiertem Metall in Prozenten, bezogen auf das Gewicht 
der Faser gemacht werden. 
Genau die gleiche Menge wie aus der 1%igen Lösung hatte die 
Watte aus der O0,1%igen aufgenommen. Dies kann als Folge, der bei 
diesen schwachen Konzenträtionen mit der Verdünnung immer mehr 
fortschreitenden hydrolytischen Dissoziation angesehen werden, die 
auch die verhältnismäßig viel stärkere Färbung der verdünnteren 
Lösung bedingt. 
Das Fixierungsvermögen des Filtrierpapiers betrug für die 
1%ige Lösung 0,229% und für die 
01, »„ 0,123, an metallischem Eisen, 
also für die letztere immerhin mehr als die Hälfte der aus der zehn- 
mal konzentrierteren Lösung fixierten Menge. 
Die Wolle von Eriodendron anfractuosum geht nicht wie die 
Baumwolle von den Samen, sondern von der inneren Fruchtwand aus 
und ist daher den Geweben der Frucht zuzuzählen. Chemisch unter- 
scheidet sie sich von ihr dadurch, daß ihre Zellwände schwach verholzt 
sind; Kupferoxydammoniak verändert sie fast gar nicht!). Dies ließ, 
soweit die chemische Beschaffenheit der Faser für das Fixierungs- 
vermögen in Betracht kommt, ein’ von den vorhergehenden Resultaten 
abweichendes erwarten. Ich fand, daß die Faser 
aus der 1%igen Lösung 1,008 % und 
et AR a 0,56 „ Fe aufgenommen hatte. 
Da das der Holzsubstanz eingelagerte Lignin bedeutend reaktions- 
fähiger ist, als die Zellulose, mag durch die Verholzung der Zellwände 
1) Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreiches II. 
